( <39. ) 

 F, qui est la force d'arrachement quand la pile est formée par un grand 

 nombre d'éléments, est doni)ée par l'expérience. On peut vérifier la for- 

 mule (2), soit en calculant pour chaque couple de valeurs de i et de 

 JC -hr le coefficient a qui doit être constant, soit en donnant à a une 

 valeur moyenne et en calculant celle de /, qui doit reproduire les nombres 

 donnés par 1 expérience. Les tableaux suivants ne laissent aucun doute sur 

 cette vérification, faite avec deux aciers qui étaient désignés par les lettres 

 A et D, le premier doux, le deuxième assez dur. 



» Lorsque, après avoir circulé dans la bobine, le courant vient à être 

 interroujpu, il ne reste plus que l'aimantation permanente x; mais celle-ci 

 croît aussi avec l'intensité i du courant antérieur; elle peut également se 

 représenter par les mêmes formules 



jc = — arc tane — 



go" ° a, 



) i = rt, tang --^ X 



a, est différent de a, et \'V, est plus petit que \lb'. La courbe des valeurs 

 de X est représentée par OA'; elle admet également une asymptote parallèle 

 à l'axe des / et à une distance y/F,. Le même tableau de nombres justifie 

 cette deuxième formule comme dans le cas précédent. 



w Quant à l'aimantation transitoire/, elle est représentée par la diffé- 

 rence entre x -+- j et j ; elle es! égale à la distance des deux courbes et croît 

 également avec /. 



Aimantation totale. 



Aimantation permanente. 



a =; O, IJ I 



V'F = 29,o 



a =^ o,i6j 

 V/F =26,0 



= 0,202 



v^r, = 8,' 



a = 0,262 



v/r, = i3,', 



u II. Le cas que je viens d'étudier, celui d'un acier primitivement 

 vierge, est le plus simple de tous. Une fois qu'il a subi l'action du 



180,. 



